— 233 — 



Harry F. Keller: Über Kobellit von Ouray, Col. , und 

 über die chemisch eZusammensetzung dieser Species. (Zeit- 

 schr. f. Kryst, Bd. 17. 1889. p. 67—72.) 



Das untersuchte Mineral hat die Zusammensetzung- : 2 (Pb, Ag 2 , Cu) S . 

 (Bi, Sb) 2 S 3 und der Verf. sucht die Ansicht zu begründen , dass der Ko- 

 bellit Setterberg's aus Schweden eine dieser ähnliche Zusammensetzung- 

 habe. Das Material stammt aus der Silver Bell-Grube an dem genannten Ort ; 

 es ist derb , in Schwerspath eingesprengt , sehr feinkörnig , stellenweise 

 faserig ; hellbleigrau mit eisenschwarzem Strich ; nicht anlaufend , Bruch 

 uneben. H. = 2|— 3 ; G. = 6.334. Decrepitirt sehr stark und schmilzt 

 leicht; durch HCl unter Entwicklung von H 2 S zersetzt. 



Die chemische Untersuchung ergab als Mittel aus 5 Analysen die 

 unter I angeführten Zahlen, II gibt die aus dieser Analyse nach Abzug 

 von Zn als Zn S, von Fe (nebst Cu) als Kupferkies und von Gangart nach 

 Berechnung auf 100 erhaltenen Werthe. 





I. 



II. 



III. 



S. . . . 



. . 18.39 



17.76 



18.61 



Bi . . . 



. . 28.40 



30.61 



28.37 



Sb . . . 



. . 7.55 



8.13 



9.38 



Pb . . . 



. . 36.16 



38.95 



40.74 



Ag . . . 



. . 3.31 



3.58 





Cu . . . 



. . 2.59 



0.97 



0.88 



Fe . . . 



. . 1.50 . 





2.02 



Zn . . . 



. . 0.39 







Gangart . 



. . 0.45 









98.74 



100.00 



100.00 



Der Kobellit aus der Kobaltgrube von Hvena in Schweden gibt nach 

 Setterberg die Zahlen unter III. Nun geht aus II ganz glatt die Formel: 

 2(Pb, Ag 2 , Cu 2 )S . (Bi, Sb) 2 S 3 hervor, wo Bi : Sb = 2 : 1 , so dass das 

 Mineral als Gemengtheil von 1 Mol. Jamesonit -f- 1 Cosalith auf- 

 gefasst werden kann und dieselbe Formel gibt auch III, nur ist hier etwas 

 Pb durch Fe und Cu , in II etwas Pb durch Ag und Cu vertreten. Ab- 

 weichend davon fand aber Bammelsberg das Mineral von Hvena nach der 

 Formel Pb 3 BiS 3 zusammengesetzt, die jetzt ganz allgemein adoptirt ist. 

 Der Verf. meint , dass K. ein anderes Mineral analysirt habe als S. , was 

 auch das spec. Gew. andeute, das S. zu 6.29—6.32, E, aber zu 6.145 be- 

 stimmt hat. Er behält daher für das Mineral von der Zusammensetzung: 

 2 (Pb, Ag 2 , Cu 2 , Fe) S . (Bii, Sbi) 2 S 3 den Namen Kobellit bei und überlässt 

 es Rammelsberg, für die von ihm analysirte Substanz einen anderen Na- 

 men zu wählen. Er selbst bezeichnet das von ihm früher (dies. Jahrb. 

 1886. II. 79) als Kobellitvarietät beschriebene Mineral von der Lillian- 

 Grube zu Leadville mit der boulangeritartigen Zusammensetzung : 3 (Pb. 

 Ag 2 ) S . Bi 2 S„ als Lillianit. Max Bauer. 



